48 SJÖGREN, GRAFITENS KRISTALLFORM OCH FYSISKA EGENSKAPER. 



Lang någon sådan inverkan ej kunnat iakttagas, gjordes försök 

 med att applicera koppartråden på den sida af kristallen, som 

 var motsatt den vaxbeklädda. Emellertid visade det sig, att 

 på detta, sätt inga smältningskurvor kunde framställas, enär 

 smältningen samtidigt egde rum öfver hela kristallytan eller ock 

 började smältningen i kanterna och utbredde sig derifrån inåt. 

 Detta egendomliga förhållande synes endast kunna förklaras så, 

 att ledningsförmågan för värme är så mycket större parallelt 

 med kristalltaflans plan, d. v. s. parallelt med genomgångarne 

 än vinkelrätt deremot, att värmet hufvudsakligen utbreder sig i 

 den förra riktningen och efter undergången reflexion mot taflans 

 kanter bringar vaxskiktet till smältning, hvilket då först in- 

 träffar närmast kanterna. 



De erhållna smältningsfigurerna visade sig för blotta ögat 

 såsom fullkomliga cirklar. För att noggrannare undersöka deras 

 form mättes deras diametrar i tre olika riktningar parallelt med 

 de tre strimriktningarna, således görande approximativt 60° 

 vinklar med hvarandra. 



Mätningarna utfördes med en delningsmaskin, tillhörig fysi- 

 kaliska kabinettet vid Upsala universitet och tillåtande afläs- 

 ning på Viooo ^^^"^- Kristalltaflan fästes i centrum af ett hori- 

 sontelt vridbart bord, försedt med gradering; mot midten af 

 detta riktades ett på ett särskildt stativ fastskrufvadt mikro- 

 skoprör, med cirka 40 gångers förstoring; för att kurvan skulle 

 vara skarpt synlig måste mikroskopröret ställas lutande mot hori- 

 zontalplanet, hvarjemte med särskilda bländare lämplig belysning af 

 kurvan framkallades. Genom att på detta sätt anordna försöken 

 kunde kurvan iakttagas med all önskvärd skärpa och tydlighet. 



Betraktade under mikroskopet visade några af kurvorna 

 mindre oregelmässigheter, som ännu tydligare framträdde vid mät- 

 ningen och som sannolikt framkallats af oregelmässigheter i vax- 

 skiktet eller hos den dermed betäckta kristallytan. De på två 

 af kurvorna gjorda mätningarna kasserades af dessa orsaker; 

 de, som utfördes på fyra andra kristalltaflor, finnas anförda i 

 följande tabell. 



